117 



tuciinalen, bei NO, SW und SO, NW deu ans beideii Componeuten 

 resultireuden Effect erhalteu. Da in Wirklichkeit obige Bediiigung 

 nicht g-enau erfiilit ist, so erhalt man stets das Resnltat eines 

 transversalen und longitudinalen Effected, was sicb in den un- 

 gleicben Intensitaten der beobachteten Strome bei abwechselnder 

 Richtung des magnetiscben Feldes ausspricht; es lasst sicb dann, 

 wie leicht ersicbtlicb, jeder einzebie Effect flir sicb berechnen. 

 So fandeu wir fur die transversalen (r) und longitudinalen (X) 

 Effecte fok-ende Wertbe : 



Withrend das Verbaltniss der Feldstarkeu 1*74 ist, ergibt 

 sicb das Verbaltniss der transversalen Effecte respective: 1"71, 

 1-73, 1-70, 1-70; jenes der longitudinalen dagegen respective: 

 2-50. 3-23, 2-92, 3-45, also im Mittel sebr nabe gleicb dem Ver- 

 baltniss der Quadrate (^3-03) der Feldstarken. 



Wir versucbten aucb in Flatten anderer Metalle derartige 

 Wirkungeu zu linden. Bisber ist dies in deutlicher Weise bei 

 Antiraon, Nickel (zwei Proben), Cobalt, Eisen (zv\^ei Probeu) und 

 Stabl gebingen. Keinen oder sebr unsicberen Effect gaben Kupfer, 

 Zink, Aluminium, Palladium. Die Ricbtung des transversalen 

 Stromes ist bei Sb, Ni und Co dieselbe wie bei Bi, bei Fe und 

 Stabl jedocb ist sie die entgegengesetzte, docb ist die Wirkung 

 bei alien bedeutend scbwacber, Uber den longitudinalen Effect, 

 der jedenfalls vorbandeu seiu diirfte, feblt uns nocb sicberes 

 Beobacbtungsmaterial. 



Wir verglicben gleicb grosse Flatten von Sb, Ni und Co mit 

 einer Bi-Platte, indem dieselben zugleicb mit letzterer, jedocb 

 durcb eine Grlimmerplatte gescbieden, einerseits erwarmt, ander- 

 seits abgekttblt in das magnetiscbe Feld gebracbt wurden. Die 

 Verbaltnisse der tbermomagnetiscben Effecte, aufBi=100 be- 

 zogen, waren etwa flir Sb=i 5-5, flir Ni = 4-8, fur Co mOS. 



Inwiefern und ob die beobacbteten Strome mit dem Hall'- 

 scben Pbanomen in Zusammenbang zu bringen siud, muss vor- 



